PENGARUH LARUTAN FIXER TERHADAP KUALITAS PEWARNAAN BIOPIGMEN RUMPUT LAUT Eucheuma sp. SEBAGAI PENGGANTI PEWARNA SINTETIS PADA
TEKSTIL
THE INFLUENCE OF FIXER FOR THE QUALITY OF COLORING BIOPIGMEN Eucheuma sp. As a SUBTITUTE FOR SYNTHETIC DYES IN TEXTILES
Sri Subekti, Achmad Amarudin dan Moch. Amin Alamsjah
Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Kampus C Mulyorejo - Surabaya, 60115 Telp. 031-5911451

## Abstract
Seaweed Eucheuma sp. is one of the natural resources of Indonesia. Seaweed many processed in dry form after going through a drying process or processed into food ready for consumption. Seaweed is  no  longer  just  eaten  or  used  to  direct  treatment,  but  can  be  processed  into  jelly,  Algin,  carrageenan (carrageenan)  and  furselaran  (furcellaran)  which  is  an  important  raw  material  in  the  food  industry, pharmaceuticals, cosmetics and so on. This plant has an important economic value in various industries such as pharmaceutical, cosmetics, food, textile and paper industries.
This  study  aims  to  determine  the  Fixer  solution  of  Tawas,  Poly  Aluminium  Chloride  and Kapur Tohor most effective at biopigmen Eucheuma sp. instead of synthetic dyes in textile and determine the best concentration of the solution Fixer Tawas, Poly Aluminium Chloride and Tohor in deciding the color biopigmen Eucheuma sp. instead of synthetic dyes in textiles. This study uses a randomized block design  (RAK).  This  research  was  conducted  by  observing  and  comparing  the  effect  Fixer  solution between Tawas, Poly Aluminium Chloride and Kapur Tohor against staining quality biopigmen seaweed Eucheuma sp. instead of synthetic dyes in textiles.
Organoleptic  test  results  showed  fixation  material  Poly  Aluminium  Chloride  able  to  maintain better color than the color produced by the fixation Tawas and Kapur Tohor. Poly  Aluminium Chloride fixation material produces a bright brown color, Tawas brown, reddish brown Tohor. The test results of color  fastness  to  rubbing  cloth  (dry)  indicates  that  the  color  fastness  of  the  strongest  to  the  weakest sequentially  generated  from  Tawas  fixation  materials,  lime Tohor, Poly  Aluminium  Chloride,  while  the test  fastness  to  washing  soap  and  desecration  of  white  cloth  from  the  strongest  to  The  weakest  is  Poly Aluminium Chloride, Kapur Tohor and Tawas.
Keywords : Fixer Solution, Biopigmen Eucheua sp., Synthetic Dyes

## Pendahuluan
Rumput laut atau lebih dikenal dengan sebutan Seaweed merupakan salah satu sumberdaya  hayati  yang  sangat  melimpah  di perairan  Indonesia  yaitu  sekitar  8,6%  dari  total biota di laut (Dahuri, 1998). Luas wilayah yang menjadi  habitat  rumput  laut  di  Indonesia mencapai  1,2  juta  hektar  atau  terbesar  di  dunia (Wawa,  2005).  Potensi  rumput  laut  perlu  terus digali,  mengingat  tingginya  keanekaragaman rumput laut di perairan Indonesia.
Eksplorasi sumber alternatif biopigmen selain  dari  tumbuhan  dan  makroorganisme  lain perlu  terus  diupayakan,  mengingat  pigmen memiliki  berbagai  macam  bioaktifitas  yang menguntungkan bagi manusia. Pigmen karotenoid  dan  klorofil  telah  disadari  sebagai senyawa  bahan  alam  yang  dikenal  sebagai pigmen  kehidupan.  Eksplorasi  potensi  rumput laut  sebagai  sumber  biopigmen  alternatif,
diharapkan dapat menambah khasanah keanekaragaman  pigmen  yang  telah  ada khususnya  yang  berasal  dari Eucheuma sp.  ini (Rahayu  dan  Limantara,  2005;  Limantara, 2007).
Pemanfaatan  zat  pewarna  alam  untuk tekstil  menjadi  salah  satu  alternatif  pengganti zat  pewarna  berbahan  kimia  karena  bahan pewarna  kimia  tersebut  dapat  mencemari lingkungan serta diperkirakan akan mengakibatkan  timbulnya  berbagai  macam penyakit  seperti  kanker  pada  pemakainya. Ketahanan  luntur  warna  merupakan  unsur  yang sangat  menentukan  mutu  suatu  pakaian  atau bahan berwarna (Susanto, 1978).
Larutan ekstraksi rumput laut ini dapat menghasilkan  pewarnaan  pada  pencelupan  kain dengan  kualitas  warna  yang  rendah,  sehingga diperlukan  proses  fiksasi.  Larutan  ini  berfungsi sebagai pembangkit warna sehingga warna yang
dihasilkan  akan  lebih  menyerap  pada  kain,  dan warna  yang  dihasilkan  lebih  tajam,  karena fiksasi  merupakan  tahapan  paling  penting setelah  proses  pencelupan  warna.  Fiksasi  juga merupakan
suatu tahapan
untuk mempertahankan  warna.  Penggunaan  larutan fiksasi  dalam  proses  pewarnaan  kain  akan membuat  warna  menjadi  tidak  mudah  pudar serta  tahan  terhadap  gosokan  (Ruwana,  2008). Pada  tahapan  fiksasi,  variasi  bahan  pewarna yang digunakan
diantaranya
Tawas (Al 2 (SO 4 ) 3 .12H 2 O), Poly  Aluminium  Chloride (PAC), dan Kapur Tohor (CaO). Tujuan
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui konsentrasi  terbaik  dan  yang  paling  efektif  dari larutan fixer Tawas, Poly  Aluminium  Chloride , Kapur Tohor pada proses pewarnaan biopigmen Eucheuma sp.  sebagai  pengganti  pewarna sintetis pada tekstil.
Manfaat Manfaat  penelitian  ini  diharapkan dapat  meningkatkan  daya  guna  dari Eucheuma sp.  sebagai  pewarna  alami  dalam  sediaan pewarna tekstil yang ramah lingkungan.

## Materi dan Metode
Materi Penelitian
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa gunting, pinset, pipet  tetes, blender , timbangan,  tabung  reaksi, kertas  saring, beaker  glass , freeze  dryer , laundrymeter , crockmeter ,  timba  dan  pisau. Bahan  penelitian  yang  digunakan  adalah  Air, Aquades,    Pewarna  Sintetis  Tekstil,  Kain, Tawas, Poly Aluminium Chloride , Kapur Tohor serta  rumput  laut Eucheuma sp.  yang  diperoleh dari  pembudidaya  rumput  laut  di  Kecamatan Tanjung, Kabupaten Sumenep-Madura. Metode Penelitian
Metode  penelitian  digunakan  untuk memecahkan suatu masalah yang dapat dilakukan  dengan  pengumpulan  data  melalui pengamatan,  survei,  ataupun  melalui  percobaan (Kusriningrum, 2012). Penelitian ini
menggunakan  Rancangan  Acak  Kelompok (RAK).  Penelitian  ini  dilakukan  dengan mengamati  dan  membandingkan  pengaruh larutan Fixer antara  Tawas, Poly  Aluminium Chloride, dan  Kapur  Tohor terhadap  kualitas pewarnaan  biopigmen  rumput  laut Eucheuma sp.  sebagai  pengganti  pewarna  sintetis  pada tekstil.
Prosedur Kerja Bahan  baku  utama  yang  digunakan adalah  rumput  laut Eucheuma sp.  dan  larutan organik  air  sebagai  pelarut.  Sedangkan  bahan
pembanding  yang  digunakan  adalah  wenter sebagai  pewarna  sintetis  serta  kain  sebagai aplikator.  Proses  ekstraksi  atau  perendaman dilakukan selama satu minggu untuk mendapatkan biopigmen dalam bentuk cair. Pengeringan Rumput Laut Rumput  laut  terlebih  dahulu  dicuci dengan menggunakan air tawar untuk menghilangkan kadar garam. Pencucian
dilakukan  hingga  pasir  yang  menempel  pada bahan  sudah  bersih.  Setelah  dicuci  bersih, rumput  laut  dikeringkan  dengan  dianginkan hingga rumput laut menjadi kering. Pengeringan dilakukan  selama  dua  hari  hingga  kadar  air tersisa 10% dari kandungan awal.
Pengambilan Pigmen
Rumput  laut  yang  telah  dikeringkan kemudian di cacah menjadi potongan- potongan kecil  dan  kemudian  dicampurkan  dengan masing-masing pelarut organik yang digunakan, yaitu  air,  etanol,  dan  aseton.  Potongan  rumput laut  tersebut  dibiarkan  selama  tiga  hari, kemudian
diambil larutannya. Agar mendapatkan  pigmen  murni  dalam  bentuk bubuk,  larutan  tersebut  di  masukkan  ke  dalam freeze  dryer yang  berfungsi  untuk  memisahkan antara  pelarut  dengan  zat  terlarut  sehingga  bisa didapatkan  pigmen  dalam  bentuk  bubuk  dari rumput laut Eucheuma sp.
Dalam melakukan proses ekstraksi atau pembuatan  larutan  zat  warna  alam  perlu disesuaikan dengan  berat  bahan  yang  hendak diproses  sehingga   jumlah  larutan  zat   warna alam  yang dihasilkan  dapat  mencukupi  untuk mencelup    bahan    tekstil.    Banyaknya    larutan zat    warna    alam  yang  diperlukan  tergantung pada  jumlah  bahan  tekstil  yang  akan  diproses. Perbandingan  larutan  zat  warna  dengan  bahan tekstil  yang  biasa  digunakan  adalah  1:  30. Misalnya  berat  bahan  tekstil  yang  diproses  100 gram  maka  kebutuhan  larutan  zat  warna  alam adalah 3 liter (Fithriana, 2007).
Proses Pewarnaan Tekstil Proses pewarnaan tekstil secara sederhana  meliputi  mordanting,  pewarnaan, fiksasi  dan  pengeringan  (Widihastuti,  2006). Mordanting  adalah  perlakuan  awal  pada  kain yang akan diwarnai agar lemak, minyak, tepung tapioka, dan kotoran yang tertinggal pada proses penenunan dapat dihilangkan. Proses mordanting  dapat  menggunakan  bahan  dasar yaitu tawas (Kusriniati dkk., 2008). Uji Penyerapan Warna Kain Penilaian  penyerapan  warna  pada  kain menggunakan uji sensoris. Uji ini sering disebut dengan  uji  organoleptik  atau  uji  panelis.  Uji panelis  atau  uji  organoleptik  merupakan  cara pengujian dengan menggunakan indera manusia
sebagai  alat  utama  untuk  pengukuran  daya penerimaan  terhadap  suatu  produk  (Funna, 2013).
Uji Ketahanan Warna Kain Penilaian tahan luntur warna pada tekstil dilakukan dengan mengamati adanya perubahan warna asli dari contoh uji sebagai tidak berubah, ada  sedikit  perubahan  dan  sangat  berubah. Disamping dilakukan pengujian terhadap perubahan  warna  yang  terjadi  juga  dilakukan penilaian  penodaan  terhadap  kain  putih  setelah kain  yang  diuji  dimasukkan  kedalam  alat laundrymeter dan crockmeter .  Penilaian secara visual dilakukan dengan membandingkan perubahan  warna  yang  terjadi  dengan  suatu standar  perubahan  warna.  Standar  yang  dikenal adalah standar yang dikeluarkan oleh International  Standart  Organization (ISO), yaitu  standar  skala  abu-abu  untuk  menilai perubahan  warna.  contoh  uji  dan  standar  skala penodaan  untuk  menilai  penodaan  warna  pada kain putih (Kwartiningsih dkk., 2009). Ada dua standar dalam uji tahan luntur yaitu :
Standar  Skala  abu-abu  ( Grey  Scale ) Standar skala abu-abu digunakan  untuk  menilai perubahan  warna  pada  uji  tahan  luntur  warna. Standar  skala  abu-abu  terdiri  dari  lima  pasang lempeng  standar  warna  dan  setiap  pasang menunjukkan  perbedaan  atau  kekontrasan warna  yang  sesuai  dengan  nilai  tahan  luntur warnanya.  Nilai  skala  abu-abu  menentukan tingkat  perbedaan  atau  kekontrasan  warna  dari tingkat terendah sampai tertinggi.
Standar Skala Penodaan ( Staining Scale ). Standar skala penodaan  dipakai  untuk menilai penodaan  warna  pada  kain  putih  yang digunakan  dalam  menentukan  tahan  luntur warna,  seperti  pada  standar  skala  abu-abu, penilaian  penodaan  pada  kain  adalah  5,  4,  3,  2 dan  1  yang  menyatakan  perbedaan  penodaan terkecil    sampai    terbesar.    Standar    skala penodaan terdiri dari 5 pasang lempeng standar putih  dan  abu-abu,  yang  setiap  pasang menunjukkan    perbedaan    atau  kekontrasan warna  yang  sesuai  dengan  nilai  penodaan warna.
Parameter Penelitian Parameter  utama  dalam  penelitian  ini adalah  kemampuan  larutan fixer dalam  penentu warna dari biopigmen Eucheuma sp.
Parameter  pendukung  dalam  penelitian ini  adalah  kain,  uji  ketahanan  luntur.  Kualitas zat  warna  ditujukan  untuk  mengetahui  apakah zat  warna  pembanding  layak  pakai  atau  tidak. Adanya parameter pendukung sangat berpengaruh  terhadap hasil penelitian.
Analisis Data
Data  penelitian  ini  berupa  angka dianalisis  dengan  menggunakan  uji  Non Parametrik  yaitu  dengan Kruskal  Wallis Test. Apabila  hasil  yang  didapat  menunjukkan adanya pengaruh pemberian perlakuan terhadap hasil, maka akan dilanjutkan dengan uji lanjutan dengan  menggunakan  uji Mann  Whitney Test untuk  mengetahui  perbedaan  antara  perlakuan yang  satu  dengan  perlakuan  yang  lainnya (Kusriningrum, 2012).

## Hasil dan Pembahasan
Hasil  penelitian  pada  pengaruh  larutan fixer terhadap  kualitas  pewarnaan  biopigmen Eucheuma sp.  Sebagai  pengganti  pewarna sintetis  pada  tekstil  yang  dilakukan  melalui  uji tahan  luntur  warna  terhadap  gosokan  kain (kering),  pencucian  sabun,  serta  penodaan terhadap  kain  putih  dapat  dilihat  pada  Tabel  1 dan 2.
Berdasarkan hasil uji yang tertera pada tabel  di  atas,  terdapat  perbedaan  hasil  antara perlakuan  menggunakan  larutan fixer Tawas (P1, P2, P3), kapur tohor (P4, P5, P6), dan Poly Aluminium  Chloride (P7,  P8,  P9).  Pada perlakuan  menggunakan  tawas  dan Poly Aluminium  Chloride (PAC)  misalnya,  nilai  uji yang dihasilkan cenderung lebih baik dibandingkan  dengan  menggunakan  kapur tohor.  Selain  parameter  ketahanan  warna  pada kain  terhadap  gosokan  kain  (kering),  terdapat dua  parameter  uji  lagi  yaitu  uji  tahan  luntur warna  terhadap  pencucian  sabun  dan  penodaan terhadap kain putih.
Berbeda  dengan  uji  ketahanan  luntur warna  terhadap  gosokan  kain  (kering),  Uji terhadap  pencucian  sabun  dan  penodaan  pada kain  putih  ini  cenderung  lebih  rendah  nilainya. Hasil  dari  uji  ini  dapat  dilihat  dalam  tabel  di atas,  hampir  semua  perlakuan  menyatakan  baik untuk  uji  ketahanan  luntur  warna  terhadap pencucian  sabun  dan  jelek  untuk  kualitas penodaan pada kain putih.
Pembahasan Pada  perlakuan  (larutan fixer tawas) misalnya,  yaitu  P1  (konsentrasi  tawas  5%) mendapatkan nilai 4-5 yang artinya baik, P2 dan P3  (Konsentrasi  tawas  10%  dan  15%) mendapatkan  nilai  5  yang  artinya  baik  sekali. Sama  halnya  dengan  perlakuan  pada  larutan fixer Poly  aluminium  Chloride (P7,  P8,  P9), hanya  saja  pada  perlakuan  larutan fixer kapur tohor terbilang  stabil  tidak  terdapat  kenaikan dalam tiap perlakuannya. Hal ini sesuai dengan pendapat  Prayitno  (2010),  yang  menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi bahan fiksasi maka  nilai  ketahanan  lunturnya  juga  semakin baik.
Jika  dievaluasi  secara  keseluruhan, rerata  ketahanan  luntur  warna  sudah  terbilang baik.  Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  Herlina (2007), yang menyatakan bahwa hasil penguncian warna (fiksasi) ketahanan lunturnya minimal  cukup  dengan  nilai  sebesar  3  (yang artinya  cukup  dalam  standart  penilaian staining Scale ). Hal ini diduga karena molekul zat warna masih terikat kuat di dalam serat kain. Sulaeman (2000),  juga  menyebutkan  adanya  Ca 2+ dari larutan  kapur,  ataupun  Al 3+ dari  larutan  tawas akan  menyebabkan  ikatan  antara  ion-ion tersebut  dengan  tanin  yang  telah  berada  di dalam  serat  berikatan  dengan  serat  sehingga
molekul zat pewarna alam yang berada di dalam serat menjadi lebih besar.
Hasil  uji  penodaan  ini  menunjukkan bahwa hampir dari seluruh perlakuan mendapatkan  nilai  yang  sama  dengan  nilai penodaan  yaitu  1-2  yang  artinya  adalah  jelek atau kurang, dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa larutan fixer ini kurang efektif dalam uji tahan  luntur  skala  penodaan.  Hasil  ini  dapat dilihat  pada  tabel  5.5,  dalam  tabel  tersebut dinyatakan  bahwa  P7,  P8,  P9  (penggunaan larutan fixer Poly Aluminium Chloride ) cenderung  mendapat  nilai  yang  lebih  tinggi Tabel 1. Penilaian Uji Tahan Luntur Warna Terhadap Gosokan Kain (Kering) No Kode Sampel Nilai Penodaan ( Staining Scale ) 1. P0 A 5 (Baik Sekali) B 5 (Baik Sekali) 2. P1 A 4-5 (Baik) B 4-5 (Baik) 3. P2 A 5 (Baik Sekali) B 5 (Baik Sekali) 4. P3 A 5 (Baik Sekali) B 5 (Baik Sekali) 5. P4 A 4-5 (Baik) B 4 (Baik) 6. P5 A 4 (Baik) B 4 (Baik) 7. P6 A 4 (Baik) B 4 (Baik) 8. P7 A 4-5 (Baik) B 4-5 (Baik) 9. P8 A 5 (Baik Sekali) B 5 (Baik Sekali) 10. P9 A 5 (Baik Sekali) B 5 (Baik Sekali)
Tabel 2. Penilaian Uji Tahan Luntur Warna Terhadap Pencucian Sabun dan Penodaan Terhadap Kain
Putih No Kode Sampel Nilai Kelunturan ( Grey Scale ) Nilai Penodaan ( Staining Scale ) No Kode Sampel Nilai Kelunturan ( Grey Scale ) Nilai Penodaan ( Staining Scale ) 1. P0 A 4 (Baik) 1 (Jelek) 6. P5 A 4-5 (Baik) 1-2 (Jelek) B 4 (Baik) 1 (Jelek) B 4-5 (Baik) 1-2 (Jelek) 2. P1 A 4 (Baik) 1-2 (Jelek) 7. P6 A 4 (Baik) 1-2 (Jelek) B 4-5 (Baik) 1-2 (Jelek) B 4-5 (Baik) 1-2 (Jelek) 3. P2 A 4 (Baik) 1-2 (Jelek) 8. P7 A 4 (Baik) 1 (Jelek) B 3-4 (Cukup Baik) 1-2 (Jelek) B 4 (Baik) 1-2 (Jelek) 4. P3 A 4 (Baik) 1-2 (Jelek) 9. P8 A 4-5 (Baik) 2 (Kurang) B 4 (Baik) 1 (Jelek) B 4-5 (Baik) 2-3 (Kurang) 5. P4 A 4-5 (Baik) 1-2 (Jelek) 10. P9 A 4-5 (Baik) 2-3 (Kurang) B 4 (Baik) 1 (Jelek) B 4 (Baik) 1-2 (Jelek)
dibandingan  dengan  perlakuan  menggunakan tawas dan Poly Aluminium Chloride . Tawas, poly  aluminium  chloride ,  dan kapur tohor merupakan larutan fixer yang dapat berguna  untuk  memperbaiki  ketahanan  luntur warna.  Adanya  ketahanan  luntur  warna  yang kuat pada kain mori dengan bahan fiksasi tawas dan poly aluminium chloride terhadap pencucian berkaitan dengan warna yang mampu masuk ke dalam serat kain mori (Sulasminingsih, 2006). Sebaliknya untuk bahan fiksasi  kapur  tohor  (Menurut  Asri,  2005 dalam Atikasari, 2005) zat warna tidak  mampu  masuk ke  dalam  serat  secara  maksimum  dikarenakan putusnya ikatan antara serat kain sehingga daya serap  kain  hilang  dan  menyebabkan  sisa  zat warna  hanya  melekat  pada  permukaan  serat saja.
Standart  penilaian  skala  abu-abu  atau Grey  scale digunakan  untuk  menilai  perubahan warna  pada  uji  tahan  luntur  warna.  Nilai Grey scale menentukan  tingkat  perbedaan  atau kekontrasan warna dari tingkat terendah sampai tingkat  tertinggi.  Hasil  ini  juga  menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi bahan fiksasi, maka  nilai Grey  scale juga  akan  semakin menurun  atau  semakin  baik  (Prayitno,  2010). Dalam  hasil  penelitian  pada  tabel  5.4,  dapat dilihat bahwa dari seluruh perlakuan memperlihatkan  hasil  yang  hampir  sama  dan cenderung  stabil,  yaitu  4-5  yang  artinya  daya tahan luntur kain baik.
Hasil  uji  yang  didapatkan  dengan  uji Kruskal-Wallis selama  penelitian  menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang  nyata pada tiap perlakuan  pada  uji  tahan  luntur  warna  terhadap gosokan  kain  (kering),  dan  dilakukan  uji lanjutan yaitu uji Mann Whitney.
Pada  uji  tahan  luntur  warna  terhadap gosokan  kain  (kering),  hasil  perlakuan  terbaik adalah dengan menggunakan bahan fiksasi Poly Aluminium  Chloride konsentrasi  15%.  Hasil perlakuan  dibandingkan  dengan  perlakuan kontrol  (tanpa  larutan fixer ).  Hasil  penelitian pada perlakuan pemberian fixer Poly Aluminium Chloride menunjukkan nilai rank sebesar 15.50, itu  menunjukkan  bahwa  nilai  tersebut  lebih tinggi dibandingan nilai pada perlakuan lainnya seperti  kapur  tohor  konsentrasi  5%,  10%,  15% dengan  masing-masing  nilai  rank  yaitu  5.50, 3.30, dan 3.30.
Pada  uji  tahan  luntur  warna  terhadap pencucian sabun dan penodaan ini memiliki dua standar nilai, yaitu nilai kelunturan ( Grey Scale ) dan  nilai  penodaan  ( Staining  scale ).  Pada standar  nilai  kelunturan  ini,  hasil  terbaik didapatkan  pada  perlakuan  9  (P9)  dengan  nilai rank  sebesar  11.75,  sementara  untuk  perlakuan
kontrol  memiliki  nilai  rank  sebesar  7.00. Berdasarkan  hasil  tersebut  dapat  dinyatakan bahwa  perlakuan  ini  memiliki  pengaruh  yang nyata  terhadap  perlakuan  kontrol,  sama  halnya dengan perlakuan yang lainnya. Sementara pada standart  nilai  penodaan,  hasil  perlakuan  terbaik didapatkan  pada  P8 (Perlakuan  8)  yaitu  dengan pemberian  larutan fixer  Poly  Aluminium Chloride yang  memiliki  nilai  rank  sebesar 18.75.  Dibandingkan  dengan  perlakuan  kontrol yang  hanya  memiliki  nilai  rank  sebesar  3.00, perlakuan  ini  jauh  lebih  baik  sehingga  sangat berpengaruh  terhadap  penelitian  uji  penodaaan ini, begitu juga dengan perlakuan yang lainnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  uji  organoleptik menunjukkan  bahan  fiksasi Poly  Aluminium Chloride mampu  mempertahankan  warna  yang lebih  baik  dibandingkan  dengan  warna  yang dihasilkan oleh fiksasi Tawas dan Kapur Tohor. Bahan  fiksasi Poly  Aluminium  Chloride menghasilkan warna coklat cerah, Tawas coklat muda, Kapur Tohor coklat kemerahan.
Hasil  uji  ketahanan  luntur  warna terhadap  gosokan  kain  (kering)  menunjukkan bahwa  ketahanan  luntur  warna  terkuat  sampai terlemah secara berurutan dihasilkan dari bahan fiksasi Tawas, Poly Aluminium Chloride , kapur tohor, sedangkan pada uji tahan luntur terhadap pencucian  sabun  dan  penodaan  terhadap  kain putih  dari  terkuat  hingga  terlemah  adalah Poly Aluminium Chloride , Kapur Tohor, dan Tawas. Nilai evaluasi tahan luntur warna yang masih  menunjukkan  nilai  kurang  maksimal, dapat  dilakukan  penelitian  dengan  perlakuan dosis  dari  larutan fixer yang  lebih  besar, sehingga  dapat  menghasilkan  perbedaan  yang sangat nyata.

## Daftar Pustaka
Anggadiredja,  J.  T.,  A.  Zantika,  H.  Purwoto, dan  S.  Istiani.  2006.  Rumput  Laut
Pembudidayaan, Pengolahan, dan Pemasaran Komoditas Perikanan Potensial.  Penebar  Swadaya.  Jakarta. 20 hal.
Atikasari,  A.  2005.  Kualitas  Tahan  Luntur Warna  Batik  Cap  di  Griya  Batik Larissa Pekalongan. Universitas Negeri Semarang Press. Semarang.
Dahuri,  R.  1998.  Coastal  Zone  Management  in Indonesia:  Issues  and  Approaches.
Journal of Coastal Development 1 (2) :
97-112.
Funna, R. A. 2013. Pengertian Uji Organoleptik. https://rifky1116058.wordpress .com
/2013/01/09/apa-itu-uji-organoleptik/. diakses 20 Maret 2015. 5 hal. Herlina,  S.  2007.  Fiksasi  Bahan  Alami  Buah Markisa  dan  Jeruk  Nipis  dalam  Proses Pewarnaan  Batik  dengan  Zat  Warna Indigisol. Seni dan Budaya
Yogyakarta. Yogyakarta.
Kusriniati,  D.,  E.  Setyowati  dan  U.  Achmad.
2008. Pemanfaatan Daun Sengon ( Albizia  falcataria )  sebagai  Pewarna Kain  Sutera  Menggunakan  Mordan Tawas dengan Konsentrasi yang
Berbeda. Teknobuga, I (1): 7-14. Kusriningrum.  2012.  Buku  Ajar  Perancangan Percobaan.  Cetakan  Keempat.  Dani
Abadi. Surabaya. hal. 31-51.
Kwartiningsih,  E.,  D.  A.  Setyawardhani,  A. Wiyatno,  A.  Triyono.  2009.  Zat Pewarna Alami Tekstil dari Kulit Buah Manggis.  Universitas  Sebelas  Maret. Solo. hal. 41-46 Prayitno,  E.  R.,  S.  Wijana.,  B.  Suestining. Pengaruh  Bahan  Fiksasi  Terhadap Ketahanan Luntur dan Intensitas Warna Kain  Mori  Batik  Hasil  Pewarnaan  Daun Alpukat ( Persea Americana Mill). Fakultas Teknologi Pertanian. Universitas Brawijaya. Hal 2. Rahayu,  P.  dan  Leenawaty,  L.  Kandungan klorofil  in  vivo  daun  seledri  ( Apium graviolens , Linn.) dan kemangi ( Ocimum Basilium , L.F.Citratum Back) selama  masa  penyimpanan. Makalah.
Disampaikan Pada  Seminar  Nasional
MIPA 2005. FMIPA-Universitas Indonesia  Depok,  24-26  November
2005.
Ruwana,  L.  2008.  Pengaruh  Zat  Fiksasi Terhadap  Ketahanan  Luntur  Warna pada  Proses  Pencelupan  Kain  Kapas dengan  Menggunakan  Zat  Warna  dari Limbah  Kayu  Jati  (Tectona  grandis). Universitas Negeri Semarang. Semarang. 18 hal. Sulaeman. 2000. Peningkatan Ketahanan Luntur Warna  Alam  Dengan  Cara  Pengerjaan Iring.  Laporan  Kegiatan  Penelitian Balai  Besar  Kerajinan  dan  Batik. Yogyakarta. Sulasminingsih. 2006. Studi Komparasi Kualitas  Kain  Kapas  Pada  Pencelupan Ekstrak  Kulit  Kayu  Pohon  Mahoni
Dengan  Mordan  Tawas  dan  Garam Diazo.  Universitas  Negeri  Semarang.
Semarang.
Suparmi  dan  A.  Sahri.  2009.  Mengenal  Potensi
Rumput  Laut  :  Kajian  Pemanfaatan Rumput  Laut  dari  Aspek  Industri  dan Kesehatan.  Universitas  Diponegoro.
Semarang. hal. 96-101.
Susanto,  S.  1973.  Seni  Kerajinan  Batik Indonesia. BPKB. Yogyakarta. 8 hal. Wawa , J.  E.  2005.  Pemerintah  Provinsi  Harus Segera Menyiapkan Lahan Pembibitan. Kompas, 27 Juli 2005. www.kompas.com. (10 Januari 2009). Widihastuti. 2006. Pengaruh Metode Pencelupan  dan  Jenis  Zat  Fiksasi  pada Proses Pencelupan Kain Sutera Menggunakan  Ekstrak  Warna  Daun Alpukat  ( Persea  Americana Miller) Terhadap Kualitas Warna Hasil Celupan.  Skripsi.  Universitas  Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. hal. 8-12.